66 — 
Spaltbarkeit, a. Sehr schwerspaltend. /?. Schwerspaltig. 
Verwendung, ß. steht dem a. an Werth nach. Verwendet 
von Drechslern ; Xylographien ; Instrumentenmachern^ Form¬ 
schneidern. Vorzügliches Material zu Maschinenbestandtheilen. 
Sehr gutes Brenn- und Kohlholz. 
Tafel 33. 
juglans regia L. 
(Gemeiner Wallnussbaum.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Die Farbe des breiten 
Splintes ist grauweLsslich ; des Kernes in verschiedenen 
Nuancen braun ; gewässert. Die Poren sind im Frühlingsholz 
von beträchtlicher Grosse und werden nach aussen zu kleiner. 
Die Markstrahlen sind eben erkennbar. 
Schon mit Plilfe der Loupe sieht man, dass die 
grossen Poren aus mehreren; in radialer Richtung aneinander¬ 
liegenden Gelassen bestehen. Die Markstrahlen ; deren Zahl 
bedeutend vermehrt erscheint; sind von ihrer Richtung oft 
abg'elenkt und quer zwischen denselben verlaufen zarte, 
helle ; unterbrochene Linien. Die letztem erweisen sich unter 
dem Mikroskope aus Parenchymbändern bestehend. Die 
Gefässe besitzen lange, von einem runden Hof umsäumte 
Spalten-Tüpfel. Die Markstrahlen sind 1- bis 4 reihig. 
Dichte. Spezifisches Grüngewicht 0-91 bis 0*92 (0*915); 
lufttrocken 0.579 biso*8n (0*695) (Karmarsch). Grüngewicht 
0.91 bis 0*92 (0*915); lufttrocken 0*65 bis 0*71 (0.68) (Nördlinger). 
Saftgehalt. Bei frisch gefälltem Holze 36 bis 43% des 
Gewichtes (Nördlinger). 
Schwinden. Längenhol z 0*223%; Querholz in der 
Richtung der Spiegel 2*6 bis 8*2% ; in der Richtung der 
Jahresringe 4 bis 17*6% ; Querholz im Mittel 8* 1% (Karmarsch); 
in der Richtung der Spiegel 3 bis 6%; in der Richtung' 
der Jahresringe 4 bis 18% (Nördlinger). 
